66 
A. Schwantke, Ueber ein Vorkommen 
Bei einer solchen Gelegenheit sammelte ich einen kleinen 
Auswürfling von länglich runder Gestalt (der Längsdurchmesser 
2 cm, der Durchmesser des grössten Querschnitts senkrecht dazu 
1,5 cm) der, gleich den genannten Mineralien im TufTe liegend, 
sich durch seine ringsum glatte, geschmolzen erscheinende Ober- 
fläche von den gewöhnlichen Auswürflingen unterschied. Beim An- 
schleifen zeigte er im Innern eine glasig-blasige Grundmasse, nament- 
lich die Wände der Blasenräume waren lebhaft glasglänzend. In 
einem solchen Blasenraum trat ein hellgraues rundes Metallkorn 
hervor, dessen feuchte Schlifffläche sich nach kurzer Zeit mit einer 
rostroten Oxydschicht überzog, und das die Magnetnadel stark anzog. 
Leider war die Anfertigung des Schliffes schon zuweit vorgeschritten, 
als dass sich die eine Hälfte noch hätte durch Abschneiden erhalten 
lassen. Das ganze Korn bestand im Wesentlichen aus zwei mit- 
einander verbundenen ungefähr gleich grossen Kugeln (mit einem 
Durchmesser von ca. 1.4 mm), von denen die eine durch den Schliff 
nahezu in einem grössten, die andere nur in einem kleinen Kreis- 
schnitt getroffen wurde (die punktirte Linie in Fig. 1 deutet den 
ganzen Umriss an). Nur ein sehr kleines ansitzendes rundes 
Körnchen liess sich entfernen und vor der Zerstörung durch das 
Abschleifen bewahren. Nach den gemachten Ausmessungen und 
Aufzeichnungen beim Fortschreiten des Schliffs wurde die Gestalt 
des ganzen Korns rekonstruirt. Unter Zugrundelegung eines spezi- 
fischen Gewichtes von 7.5 wurde das Gewicht des Körnchens aus 
dem rechnerisch ermittelten Volumen auf 0.025 g bestimmt; das 
mit der hydrostatischen Wage ermittelte Volumen des nach den 
Aufzeichnungen und Messungen angefertigten (vergrösserten) Wachs- 
modells führte auf ein Gewicht von 0.027 g; danach lässt sich die 
Gesammtmenge des Eisens ungefähr auf 0.026 g schätzen. Die 
blanke Oberfläche des Metalls schlug aus einem Tropfen Kupfer- 
vitriollösung sofort eine Schicht von metallischem Kupfer nieder. 
Es ist also kein Zweifel, dass thatsächlich gediegenes Eisen vor- 
liegt. Um das blanke Eisenkorn zieht sich eine schwarze Rinde, 
gleiche kleine Partien treten im reflectirten Lichte auf Rissen und 
als lappige Bildungen schwarz im grauen Eisenkorn hervor. Sie 
sind dabei nicht regellos vertheilt, sondern lassen deutlich eine An- 
ordnung in 3 Richtungen erkennen, die sich ungefähr unter 120° 
bez. 60° schneiden. Ganz denselben Richtungen geht ein System 
von Lamellen parallel, die sich durch etwas hellere Farbe von der 
grauen Masse des anderen Eisens abheben. Die Anordnung der 
Lamellen und Einschlüsse veranschaulicht Fig. 1. Die Fläche des 
Eisens ist weiss gelassen, die beiden kleinen gleichfalls weissen 
Stellen zwischen den seitlich (in der Figur unten) ansitzenden kleinen 
Partikeln und dem grossen Korn sind Hohlräume. Es ist anzunehmen, 
dass zwischen beiden eine Beziehung besteht derart, dass die La- 
mellen eine leichter angreifbare Eisenmodifikation darstellen, die 
theilweise bereits der Umwandlung unterlegen ist. 
